EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE 335 



La droite hr coupe l'axe h = o h une abscisse j = 0,07215 ; 



on en déduit que la tangente initiale est nulle pour une inten- 

 sité d'aimantation égale à 13,860 ^ Puisque la susceptibilité 

 initiale a est liée à b par l'équation 



on en déduit que a sera nul aussi pour cette même valeur 

 del. 



On est porté d'admettre que 13,860 est l'intensité d'aiman- 

 tation au zéro absolu de température. Dans la figure 9 cette 

 valeur de l'aimantation a en effet été portée pour la température 

 de — 273° C. Elle correspond à une marche régulière de la 

 courbe I = / (t). MM. P. Weiss et Kamerliugh Onnes ^ pour 

 du nickel pur ont trouvé le rapport suivant entre les intensités 

 d'aimantation à 17° C et 20° absolus : 



iO aba. ' 



D'après notre figure 9 représentant la courbe 1 =f(i) on 

 trouve : 



I^ooabs. 1.0634 



valeur qui correspond jusqu'à environ 8,1 V"» avec celle déter- 

 minée par MM. P. Weiss et Kamerlingh Onnes. Etant donné la 

 provenance diflérente des deux échantillons ayant servi aux 

 expériences ainsi que la différence des méthodes, cette exacti- 

 tude entre ces deux résultats doit être considérée comme très 

 suffisante, lo = 13,860 représente par conséquent vraiment 

 l'intensité d'aimantation au zéro absolu pour laquelle la suscep- 

 tibilité initiale ainsi que la tangente initiale s'annulent. 



Ces deux valeurs augmentent lorsque l'intensité d'aimanta- 

 tion diminue ; elles présentent un caractère analogue à celui de 

 la figure 5. La discontinuité à 358° C dont il a été question à la 

 page 324 pour la susceptibilité initiale se produit encore pour 

 l'aimantation I = 1,415 correspondant à cette température. A 



' I en unités arbitraires. 



- Acad. Amsterdam. Février 1910. 



